( 852 ) 



assez de dureté pour devenir applicable dans quelques circonstances à la 

 restauration des monuments publics, à la fabrication des objets de 

 moulures, etc. 



» La craie en pâte artificielle ou en pierre naturelle, plongée dans une 

 dissolution de silicate de potasse, absorbe, même à froid , une quantité de 

 silice qui peut devenirconsidérable , en exposant la pierre alternativement et 

 à plusieurs reprises à l'action de la dissolution siliceuse et à l'air; la craie 

 prend un aspect lisse, un grain serré et une couleur plus ou moins jau- 

 nâtre, suivant qu'elle était plus ou moins ferrugineuse. 



» Les pierres ainsi préparées sont susceptibles de recevoir un beau poli ; le 

 durcissement d'abord superficiel pénètre peu à peu au centre, alors même 

 que la pierre présente une assez grande épaisseur; elles paraissent pouvoir de- 

 venir d'une utilité incontestable pour faire des travaux de sculpture, des or- 

 nements divers d'un travail même très délicat, car lorsque la silicatisation a 

 lieu sur des craies bien sèches (ce qui est essentiel pour obtenir de bons résul- 

 tats , les surfaces ne sont nullement altérées. Des essais faits pour appliquer 

 ces pierres à l'imprimerie lithographique promettent un succès complet. 



» Cette méthode de transformer les calcaires tendres en calcaires siliceux 

 peut devenir une conquête précieuse pour l'art de bâtir. Des ornements 

 inaltérables à l'humidité et tl'une grande dureté pourront être obtenus à 

 des prix peu élevés, el dans beaucoup de cas un badigeonnage fait avec une 

 dissolution de silicate de potasse pourra servir à préserver d'une altération 

 ultérieure d'anciens monuments construits en calcaire tendre; ce même ba- 

 digeonnage pourra devenir d'une application générale dans les contrées 

 où, comme en Champagne, la craie forme presque l'unique matière ap- 

 plicable aux constructions. 



» \,t plâtre subit des transformations analogues à celles de la craie; l'ac- 

 tion du silicate alcalin est même plus énergique; aussi convient-il d'opé- 

 rer au moyen de dissolutions faibles, pour pénétrer convenablement de 

 silice les objets en plâtre moulé , et mieux de gâcher tout d'abord le plâtre 

 avec une dissolution de silicate de potasse. Les carbonates de baryte, de 

 strontiane, d'oxide de plomb, etc., peuvent subir une silicatisation ana- 

 logue à celle de la craie. La pâte obtenue en pétrissant de la céruse en 

 poudre avec une dissolution de silicate de potasse ou de soude prend une 

 grande dureté, et présente un beau poli. Envisageant ces différentes ques- 

 tions sous le point de vue théorique, M. K.uhlmann établit qu'iui grand 

 nombre d'oxides peuvent se combiner avec la chaux, et que cette dernière 



